title: Inconel
text: # Inconel
  
  Inconel è un marchio registrato dell'azienda statunitense Special Metals Corporation e fa riferimento alla famiglia delle superleghe a struttura austenitica a base di nichel-cromo. Altri nomi commerciali usati per indicare questa lega sono Chronin, Altemp, Nickelvac e Nicrofer.
  
  L'Inconel è una lega, principalmente a base di nichel (48%-72%) e cromo (14%-29%). Presenta un'ottima resistenza all'ossidazione alle alte temperature ed alla corrosione; per queste sue caratteristiche viene impiegato in parti di turbine a gas, nel settore petrolifero (per esempio per il rivestimento interno dei tubi), negli inceneritori di rifiuti RSU/industriali tossico-nocivi, per la protezione dei tubi di caldaia a recupero, fissato con saldatura o con thermal spray, per la realizzazione delle scatole nere degli aerei e nell'industria chimica.
  
  ## Composizione
  
  | Inconel | Elementi (% di contenuto in massa) | Elementi (% di contenuto in massa) | Elementi (% di contenuto in massa) | Elementi (% di contenuto in massa) | Elementi (% di contenuto in massa) | Elementi (% di contenuto in massa) | Elementi (% di contenuto in massa) | Elementi (% di contenuto in massa) | Elementi (% di contenuto in massa) | Elementi (% di contenuto in massa) | Elementi (% di contenuto in massa) | Elementi (% di contenuto in massa) | Elementi (% di contenuto in massa) | Elementi (% di contenuto in massa) | Elementi (% di contenuto in massa) | Elementi (% di contenuto in massa) | Elementi (% di contenuto in massa) |
  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
  | Inconel | Nichel | Cromo | Ferro | Molibdeno | Niobio | Cobalto | Manganese | Rame | Alluminio | Titanio | Silicio | Carbonio | Zolfo | Fosforo | Boro | Tungsteno | Tantalio |
  | 600 | 72.0 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | | | | 1.0 | 0.5 | | | 0.5 | 0.15 | 0.015 | | | | |
  | 625 | 58.0 | 20.0-23.0 | 5.0 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1.0 | 0.5 | | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | | | |
  | 690 | 60.4 | 29.03 | 8.86 | 0.39 | 0.2 | | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.35 | 0.32 | | | | | | |
  | 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | 18.5 | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | | |
  | X 750 | >70.0 | 14.0 – 17.0 | 5.0 – 9.0 | | 0.7 – 1.2 | | | 0.4 – 1.0 | 2.25 – 2.75 | | | | | | | |
  | 751 | ≥ 70.0 | 14.0 - 17.0 | 5.0 - 9.0 | | 0.7 - 1.2 | | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | 0.9 - 1.5 | 2.0 - 2.6 | ≤ 0.5 | ≤ 0.1 | ≤ 0.01 | | | | |
  | 939 | 48.0 | 22.5 | | | 1.0 | 19.0 | | | 1.9 | 3.7 | | | | | | 2.0 | 1.4 |
  
  ## Caratteristiche
  
  Nella lega X-750 le proprietà fisiche sono:
  
  | Inconel | Densità | Modulo di elasticità longitudinale | Modulo di elasticità tangenziale | Resistenza a Trazione | Temperatura di lavoro |
  | - | - | - | - | - | - |
  | X-750 | 8,28 $g/cm^3$ | 218 GPa | 75,8 GPa | 1350 ÷ 1750 MPa | −200 ÷ 370 °C |
  